I24o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



absolument facultatif. Quelque soit en elTet le mode de production des gaz réducteurs, 

 les reflets se forment avec la même intensité. 



Celle intensilé et la lonalilé des irisations dépendent de la durée de la 

 réduction et de la nature de l'émail sous-jacent. Les émaux à base colo- 

 rante de cuivre, de fer, d'antimoine et de nickel, surtout en présence 

 d'élain, sont les plus favorables au développement des reflets. 



La nature des irisations varie suivant la juxtaposition ou la superposition 

 des différents mélanges métalliques. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur un nouveau mode de préparation du baryum. 

 Note de i\l. Gc.ntz, présentée par M. Hailer, 



J'ai montré, il y a quelques années (' ), que par calcinalion ménagée de 

 l'amalgame de baryum dans le vide on pouvait obtenir un métal contenant 

 98,5 pour 100 de baryum. 



J'ai varié depuis, de bien des manières, les conditioiis de cette prépara- 

 tion, sans cependant arriver à un état de pureté plus satisfaisant. La disso- 

 ciation de l'hydrure de baryum pur chauffé dans le vide vers 1200° permet 

 au contraire d'obtenir le métal chimiquement pur. 



Voici comment il faut opérer : l'amalgame de baryum est chauffé dans le vide avec 

 les précautions indiquées pour préjiarer le métal aussi peu- (|ue ])Ossible; on laisse alors 

 rentrer lentement de l'iiydnii^éne pur el sec que le métal absorbe rapidement : on 

 maintient pendant plusieurs heures une température d'environ 900°, puis on chauHe 

 plus fortement en s'arrèlant à la fusion de l'hydrure, ce qui arrive vers 1200°. Si l'on 

 a soin d'employer une nacelle en fer à fond plat, et un jjoids de métal au plus d'une 

 vingtaine de grammes, on obtient un hydi-ure exempt de iriercure qui est très difficile 

 à préparer autrement. 



L'hydrure de baryum, sorti de sa nacelle, est placé dans un tube de fer fermé à une 

 de ses extrémités que l'on chaulfe progressivement jusqu'à 1200", dans un tube de 

 porcelaine où le vide est fait d'une façon continue. Vers 900° l'hydrogène commence 

 à se dégager avec abondance, par suite de la dissociation de l'hydrure, mais la volati- 

 lisation du métal ne commence qu'après le dé|jart des dernières traces d'hydrogène, 

 el sa condensation se produit sur le tube jjrotecteur en nickel d'où l'on ne peut le dé- 

 tacher à cause de son adhérence. 



Pour arriver cependant à le recueillir facilement, j'ai employé l'artifice suivant : 

 devant l'extrémité du tube de fer chaullé et sans le toucher, à l'endroit où se dégagent 

 les vapeurs, on place un tube en acier poli refroidi par un courant d'eau; le baryum 



(') Comptes rendus, t. CXXXIII, 1901, p. 872. 



